SUR LES MONNOIES D'ÉGYPTE. 431 
Il décante l’eau, fait sécher la capsule, recueille exactement toute la grenaille, 
aplatit sur un tas d'acier les morceaux qui sont restés sous un trop gros volume, 
et les divise avec une cisoire. 
Il fait ensuite entrer l'or aïnsi divisé, dans un matras, et il y verse environ 
200 grammes d’eau-forte. 
Les matras dont il se sert sont des flacons de verre blanc, qui ont la forme 
d'un petit ballon à long col et dans lesquels on envoïe le vin de Chypre (1). 
 L'essayeur pose son matras sur des charbons allumés dans une petite terrine, 
excite le feu avec un plumeau en forme d’éventail (2) et entretient l'ébullition, 
jusqu’à ce qu'il ne se forme plus de bulles autour de for; ce dont il s'assure, 
en retirant un moment le matras et laissant refroïdir un peu et reposer le 
liquide. 
L'or, séparé de l'argent qui a été entièrement dissous par l’éau-forte, reste 
déposé au fond du matras, sous la forme de poudre d’un pourpre foncé. L’essayeur 
décante l'eau-forte, lorsqu'elle est reposée et bien transparente ; pour en séparer 
ensuite les dernières portions et bien laver la poussière d’or, il renverse le col du 
matras dans une soucoupe de porcelaine pleine d’eau claire (3). 
La vapeur qui existoit dans le matras encore chaud, et qui en avoit déplacé 
l'air, se trouvant en contact avec l’eau froide, se condense tout-à-coup. Le vide 
se forme dans l'intérieur du vase, et l'eau y monte précipitamment. L’essayeur, 
en l’agitant dans le matras, dont il tient toujours le col plongé dans l'eau, détache 
toutes les particules d'or, qui descendent ensuite dans la soucoupe, lorsqu'il sou- 
lève le matras. 
Ï laisse alors reposer l’eau, et décante toute celle qui est bien transparente, 
La poudre d’or, que nous avons dit être d’un pourpre foncé, tient si peu à 
l'oxigène, qu'en la frottant simplement dans la soucoupe de porcelaine ‘avec 
une molette d'agate, une grande partie de cette poudre se revivifie et se réunit 
en une masse arrondie qui paroît liquide comme une bulle de mercure, mais avec 
l'éclat et la couleur propres à l'or. Ces globules, quon prendroit pour de lor 
fondu, ne sont composés que de poussière d’or, qui seroit friable et sans aucune 
adhérence, si l'on évaporoit l’eau. 
L'eau qui reste, et qui pourroît tenir en suspension quelques particules d’or, 
se verse avec l'or dans un petit creuset de grès, et, au moyen de la molette 
d'agate, l'essayeur fait descendre, de la soucoupe dans le creuset, jusqu'aux der- 
nières molécules de métal. 
I place ensuite Île creuset dans son fourneau de forge; et, lorsque l'eau est 
vaporisée et le creuset échaufté, il ajoute le borax qui doit servir de flux. 
L'or fondu forme, dans un bain de ce flux, un globule qui se refroidit promp- 
tement quand on retire le creuset, avant même que le borax ait cessé d’être liquide. 
(1) Pour que ces flacons, par eux-mêmes trés-fragiles, on ne se sert, pour aviver le feu ou allumer les charbons, 
ne se cassent pas dans le transport, on les empaille avec que d’une espèce d’éventail (de plumes ou de feuilles de 
un tissu de palmier ou d’algue marine. dattier) qu’on appelle moqacheh [añ&e |, Voyez la planche 
(2) On ne connoît point en Égypte les soufflets à  X1 des Arts et Métiers, £. M. 
main. Au Jieu de cet instrument, qui coûte trop cher, 
(3) On ne connoît point l’eau distillée, ; 
